Heber metamagnetische Legierungen. 
23 
bei 
5500 Gauss + 32 Ausschlag 
9000 „ +95 „ 
l1550 „ 0 
11900 „ — 6 
der zweite 
bei 
6000 Gauss + 24 Ausschlag 
. „ 9000 „ +15 „ 
„ 10500 „ ‘0 
„ H550 „ -15 
Ein vierter Guss (c 4) Wurde noch im Graphittiegel her¬ 
gestellt mit einem Zusatz von 3 °/o Aluminium. Auch er erwies 
sich als metamagnetisch. Er zeigte 
bei 4150 Gauss + 23 Ausschlag 
„ 9000 „ ■ + 10 
» 9850 „ 0 
„ 11900 „ - 27 
Es war immer noch nicht als. ganz sicher bewiesen, dass das 
Eisen gerade dieser paramagnetische Körper sei. War es wirklich 
der Fall, so musste der Metamagnetismus auch bei den im 
Porzellantiegel unter Borax oder mit Aluminium geschmolzenen 
Legierungen durch einen bestimmten Zusatz von Eisen zu erreichen 
sein. Da das Giessen mit Aluminium bequemer war, so wurde 
dieses gewählt. 
(1) Messing mit Aluminium und Eisen. 
Zunächst wurde wieder eine Zink-Eisengrundlegierung in der 
schon oben beim Zink beschriebenen Weise hergestellt und genau 
analysiert. Sie enthielt 4,65 °/o Eisen und wurde genau wie beim 
Zink dazu verwandt, das Eisen den einzelnen Legierungen ohne 
Verlust hinzuzusetzen. So wurden im Porzellantiegel zwei 50 °/o ige 
Messinggüsse mit 2,5 °/o Aluminium geschmolzen. Zu dem ersten 
wurden 0,186 °/oo Eisen hinzugesetzt. Es erwies sich als zuviel, 
denn der Ausschlag betrug + 205. Zu dem zweiten wurde des¬ 
halb nur halb so viel Eisen hinzugesetzt, also 0,093 °/oo. Dieser 
Zusatz war gerade richtig. Die Legierung zeigte den Meta¬ 
magnetismus und zwar 
'bei 6600 Gauss + 40 Ausschlag 
„ 9000 ,, + 37 „ 
„ 11600 „ - + 18 „ 
163 
